(453 ) 

 soit de bitume dissous dai)s l'essence ou dans la benzine. Cette couche de 

 vernis est ensuite impressionnée à la lumière, à travers un cliché négatif 

 retourné, ou à travers une épreuve positive ordinaire, selon que je me pro- 

 pose d'obtenir une planche gravée pour l'impression en taille-douce, ou 

 pour l'impression typographique. J'enlève ensuite, au moyen d'un dissol- 

 vant composé d'huile de naphte ou de pétrole, de benzine et d'essence, les 

 parties de la couche de bitume qui ont été préservées de l'action de la 

 lumière. (Pour la gélatine ou les gommes, on se sert de l'eau comme dissol- 

 vant.) Considérant alors l'image héliographique formée d'une de ces matières 

 organiques comme simple réserve ou vernis isolant, je fais déposer direc- 

 tement par la galvanoplastie, sur toutes les parties du métal mis à nu par 

 le dissolvant, une couche d'un métal moins oxydable que la plaque de 

 métal sur laquelle on opère. Sur le zinc, le fer et l'acier, je fais des dépôts 

 de cuivre, d'argent, d'or, etc. Sur le cuivre el ses alliages, sur l'argent, 

 l'étain, etc., je fais des dépôts d'or. 



» L'image héliographique formée par la matière organique impressionnée 

 étant ensuite enlevée au moyen d'une essence, de la benzine, ou par le 

 frottement, il reste sur la plaque une image formée, d'une part par le métal 

 servant de support remis à nu, et de l'autre par la couche d'un métal dif- 

 férent déposé par la pile. L'action du vernis impressionnable se borne 

 donc, dans cette opération, à la reproduction de l'image héliographique, 

 puisqu'il disparait de la plaque, et que c'est la couche d'or déposée qui la 

 remplace et préserve de l'acide les parties de la plaque qui doivent rester 

 en relief. 



» Je me sers, pour creuser les parties du dessin non garanties par le 

 dépôt galvanique, d'un acide étendu d'eau, qui n'ait aucune action sur le 

 métal déposé, ou d'un courant galvanique. Pour le zinc, le fer et l'acier, je 

 me sers de l'acide sulfurique, si le dépôt protecteur est formé de cuivre ou 

 d'argent, et j'emploie l'acide nitrique, pour l'acier, le cuivre, l'argent, etc., 

 si le dépôt protecteur est formé d'or. Le métal à creuser est plongé, comme 

 anode, dans une dissolution neutre d'un sel soluble de ce métal ou d'un 

 autre métal de même nature. 



» Une épreuve tirée à l'encre grasse, d'une planche héliographique déjà 

 gravée, ou d'une impression photographique sur pierre lithographique ou 

 sur zinc, et transportée sur métal, donne également, étant traitée comme la 

 réserve héliographique, des planches gravées en creux ou en relief. » 



